BIHANG TILL K. SV. VET.-AKAD. HANDL. BAND. 9. N:0 1. 163 



i ovnen vistnok er meget betydclig, men dog ikke fuldt saa 

 höj som ved kokes-masovnene, og at afkjölingen af slaggen, 

 fra den forlader ovnen og til den kommer ned til et par 100°, 

 kun medtager et tidsrum af nogle faa timer. 



Af alle disse iaottao-elser vil man rimeliffvis ledes til strax 

 uden videre at uddrage den slutning, at ALOg skal liavc större 

 affinitet, absolut tält, til ZnO end til MgO og igjen större til 

 MgO end til CaO; denne konklusion er dog paa udviklingens 

 nuvaerende stadium ikke fuldt berettiget, idet grunden til, at 

 ^VloO, under de forliaanden-vagrende omstsendiglieder fortrinsvis 

 liar förbundet sig med resp. ZnO og MgO, forelöbig kunde 

 taenkes at vaere beroende paa, at Si02 skulde have ganske over- 

 veeldende stor affinitet til CaO og meget störi-e affinitet til 

 ^IgO (med FeO) end til ZnO. — For at udrede, saavidt 

 som nu muligt er, det problem, som lier er skitseret, vil vi 

 til en begyndelse kun beskjseftige os med masovnsslagger, be- 

 staaende af SiO, og AUO^ med ^IgO og CaO, men uden FeO, 

 ZnO o. s. v. 



Tidligere er i dette arbejde paavist, at der i de basiske, 

 nogenlunde MgO-rige slagger altid danner sig olivin; SiO, for- 

 l)inder sig ved konstitutionen af dette mineral fortrinsvis, i 

 rcgelen eudog udelukkende, med MgO, medens CaO i det hele 

 og store lades tilbage i moderluden, endskjönt der af krystallo- 

 irrafiske orunde ikke er noget til hinder for, at CaO kan ind- 

 gaa i singulosilikatet olivin (se herom pag. 64 — 73). Allerede af 

 dette forhold fremgaar, at 8i02 (i alle fald i de basiske smelte- 

 masser) maa have större affinitet til ^IgO end til CaO. — I de 

 basiske, CaO-rige og Al203-förende slagger krystalliserer ud 

 melilith eller et andet led af samme grvippe ; i disse mineraler, 

 som egentlig karakteriseres ved CaO, indgaar for det förste 

 MgO i almindelighed i ikke uvsesentlig msengde; dernasst dan- 

 ner de sig ikke, undtagen der er tilstede ganske overvejende 

 meget CaO i forhold til MgO (med J\InO, FeO, se herom se- 

 nere). — Saavel af alle disse omstaendigheder som af det fak- 

 tiim, at MgO, ifölge den praktiske erfaring, i det hele og store 

 bidrager til at fremme krystallisationen, maa det vaere beret- 

 tiget at dragé den generelle slutning, at SiOj, absolut tält, i 



